钇

jyut3（Yttrium），是一种化学元素，其化学符号为钇，原子序数为39，原子量为val|88.905838|u=u。钇是银白色的过渡金属，性质与镧系元素相近，一般一同归入稀土金属，属于重稀土的一员。钇在自然中并不以游离态存在，而是和镧系元素共同伴生于稀土矿物中，是地壳丰度最高的重稀土元素。89Y是钇元素的唯一一种稳定同位素和天然同位素。
1787年，卡尔·阿克塞尔·阿列纽斯在瑞典伊特比附近发现了一种新的矿石，即硅铍钇矿，并根据发现地村落的名称将它命名为「Ytterbite」。约翰·加多林在1789年于阿列纽斯的矿物样本中，发现了氧化钇。安德斯·古斯塔夫·埃克贝格把这一氧化物命名为「Yttria」。弗里德里希·维勒在1828年首次分离出钇的单质。
钇的最大用途在于磷光体的生产，特别是红色LED和电视机阴极射线管（CRT）显示屏的红色磷光体。钇元素也被用于激光器、电极、陶瓷电解质、电子滤波器和超导体中，也有多项医学和材料科学上的应用。钇在生物体中没有已知的生理作用，人类吸入钇化合物可能导致肺病。

**性质**
钇是一种质软、带光泽的银白色金属，在元素周期表中属于3族，是第五周期的首个d区元素。根据周期表的趋势，它的电负性比同族的较轻元素钪和同周期的下一个元素锆都要低。然而，由于镧系收缩现象的影响，钇的电负性也低于较重的同族元素镥。
成块的纯钇在空气中会在表面形成保护性氧化层（3），这种“钝化”过程使它相对稳定。在水蒸气中加热至750 °C时，保护层的厚度可达10微米。不过钇粉末在空气中很不稳定，其金属屑在400 °C以上的空气中即可燃烧。钇金属在氮气中加热至1000 °C后会形成氮化钇（YN）。
4 Y + 3 O^2 -> 2 Y2O3
2 Y + N2 -> 2 YN

**与镧系元素的相似性**
钇元素的性质和镧系元素十分相似，所以一直以来都与它们一起被归为稀土元素。自然中的钇一定与镧系元素共同出现在稀土矿物中。
比起上方的钪，钇在化学属性上更接近镧系元素，尤其是铽、镝、钬、铒等重镧系元素。如果以物理属性对原子序数作图，则钇的物理性质根据趋势将落在原子序64.5和67.5之间，即位于镧系元素钆～铒之间。
钇的反应级数一般也落在这个区间之内，其化学反应活性与铽和镝相近。钇的离子半径与属于「钇族」的重镧系元素几乎相同，所以它们的离子在溶液中的属性十分接近。虽然所有镧系元素在元素周期表中都位于钇下方的一行，但钇在多方面却都表现出与它们极为相似的性质，这是由于镧系收缩现象，造成Y3+的离子半径落在镧系元素序列的Er3+附近所致。
钇和镧系元素间最大的差异在于，钇几乎只会形成+3价的离子及化合物，但镧系元素中大约半数都可以形成+2或+4等可变价态。此外，钇的密度也显著低于所有镧系元素。

**化合物及反应**
钇可以形成各种无机化合物，氧化态一般为+3，其中钇原子失去其3颗价电子。例如白色、固态的氧化钇(III)（3）就是一种六配位的三价钇化合物。
钇可以形成不溶于水的氟化物、氢氧化物和草酸盐，以及可溶于水的溴化物、氯化物、碘化物、硝酸盐和硫酸盐。Y3+离子在溶液中无色，因为它的d和f电子壳层中缺乏电子。
钇及其化合物会和水产生反应，形成3。浓硝酸和氢氟酸不会对钇产生快速侵蚀，但其他的强酸则可以快速侵蚀钇，产生钇盐。
在200 °C以上温度，钇可以和各种卤素形成三卤化物，如三氟化钇（3）、三氯化钇（3）和三溴化钇（3）。碳、磷、硒、矽和硫在高温下也都可以和钇形成二元化合物。
钇的有机化合物中都含有碳﹣钇键，其中一些化合物中的钇呈0氧化态。（科学家在氯化钇熔体中曾观测到+2态，以及在钇氧原子簇中观测到+1态。）有机钇化合物可以催化某些三聚反应。这些化合物的合成过程都从3开始，而3则是经3与浓盐酸和氯化铵进行反应所得。
哈普托数指中心原子对于周边配位体原子的配位数，符号为η。科学家首次在钇配合物中发现碳硼烷配位体能以η7哈普托数与d0金属中心原子进行配位。石墨层间化合物石墨-Y和石墨-3在气化后会产生内嵌富勒烯，例如Y@C82。电子自旋共振研究显示，这种富勒烯是由Y3+和(C82)3−离子对所组成的。Y3C、Y2C和YC2等碳化物在水解后会形成烃。

**核合成及同位素**
太阳系中的钇元素是在恒星核合成过程中产生的，大部份经S-过程（约72%），其余的经R-过程（约28%）。在R-过程中，轻元素在超新星爆炸中进行快中子捕获；而在S-过程中，轻元素在红巨星脉动时，在星体内部进行慢中子捕获。
太阳系中大部份的钇都是在红巨星内部形成的，例如图中的𫇴藁增二。
在核爆炸和核反应炉中，钇同位素是铀裂变过程中的一大产物。在核废料的处理上，最重要的钇同位素为91Y和90Y，半衰期分别为58.51天和64小时。虽然90Y的半衰期短，但它与其母同位素锶-90（90Sr）处于长期平衡状态（即产生率接近衰变率），实际半衰期为29年。
所有3族元素的原子序都是奇数，所以稳定同位素很少。钇只有一种稳定同位素89Y，这也是它唯一一种自然同位素。在S-过程当中，经其他途径产生的同位素有足够时间进行β衰变（中子转换为质子，并释放电子和反微中子）。中子数为50、82和126的原子核（原子量分别为90、138和208）特别稳定，所以这种慢速过程使这些同位素能够保持其较高的丰度。89Y的质量数和中子数分别靠近90和50，所以其丰度也较高。
钇的人工合成同位素已知至少有32种，原子质量数在76和108之间。其中最不稳定的同位素为106Y，半衰期只有>150纳秒（76Y的半衰期为>200纳秒）；最稳定的则为88Y，半衰期为106.626天。91Y、87Y和90Y的半衰期分别为58.51天、79.8小时和64小时，而其余所有人造同位素的半衰期都在一天以下，大部份甚至不到一小时。
质量数在88或以下的钇同位素的主要衰变途径是正电子发射（质子→中子），形成锶（原子序为38）的同位素；质量数在90或以上的则进行电子发射（中子→质子），形成锆（原子序为40）的同位素。另外质量数在97或以上的同位素亦会进行少量β−缓发中子发射。
钇的同核异构体至少有20种，质量数在78和102之间。80Y和97Y的同核异构体超过一个。钇的大部份同核异构体的稳定性都比基态更低，但78mY、84mY、85mY、96mY、98m1Y、100mY和102mY的半衰期都比它们的基态更高。这是因为这些同核异构体都进行β衰变，而不进行同核异构体转换。

**历史**
1787年，同时为陆军中尉和兼职化学家的卡尔·阿克塞尔·阿列纽斯（Carl Axel Arrhenius）在瑞典伊特比村（现属于斯德哥尔摩群岛）附近的一处旧采石场发现了一块黑色大石。他认为这是一种未知矿石，含有当时新发现的钨元素，并将其命名为「Ytterbite」。样本被送往多个化学家作进一步分析。
氧化钇的发现者约翰·加多林
奥布皇家学院的约翰·加多林于1789年在阿列纽斯的样本中发现了一种新的氧化物，并于1794发布完整的分析结果。安德斯·古斯塔夫·埃克贝格（Anders Gustaf Ekeberg）在1797年证实了这项发现，并把氧化物命名为「Yttria」。在安东万·拉瓦节提出首个近代化学元素定义之后，人们认为氧化物都能够还原成元素，所以发现新氧化物就等同于发现新元素。对应于Yttria的元素因此被命名为「Yttrium」。
1843年，卡尔·古斯塔夫·莫桑德（Carl Gustaf Mosander）发现，该样本中其实含有三种氧化物：白色的氧化钇（Yttria）、黄色的氧化铽（Erbia）以及玫红色的氧化铒（Terbia）。1878年，让-夏尔·加利萨·德马里尼亚（Jean Charles Galissard de Marigna）分离出第四种氧化物氧化镱。这四种氧化物所含的新元素都以伊特比命名，除钇以外还有镱（Ytterbium）、铽（Terbium）和铒（Erbium）。在接下来的数十年间，科学家又在加多林的矿石样本中发现了7种新元素。马丁·海因里希·克拉普罗特（Martin Heinrich Klaproth）后将这种矿物命名为加多林矿（Gadolinite，即矽铍钇矿），以纪念加多林为发现这些新元素所做出的贡献。
1828年，弗里德里希·维勒把无水三氯化钇和钾一同加热，首次产生了钇金属：
YCl3 + 3 K -> 3 KCl + Y
钇的化学符号最初是Yt，直到1920年代初才开始转为Y。
1987年，科学家发现钇钡铜氧具有高温超导性质。它是第二种被发现拥有这种性质的物质，而且是第一种能在氮的沸点以上达到超导现象的物质。

**存量**
磷钇矿含有钇，图为磷钇矿晶体。

**丰度**
钇元素出现在大部份稀土矿物和某些铀矿中，但从不以单质出现。钇在地球地壳中的丰度约为百万分之31，在所有元素中排第28位，是银丰度的400倍。泥土中的钇含量介乎百万分之10至150间（去水后平均重量占百万分之23），在海水中含量为一兆（万亿）分之9。美国阿波罗计划期间从月球采得的岩石样本中含有较高的钇含量。
钇元素没有已知的生物用途，但几乎所有生物体内都存在少量的钇。进入人体后，钇主要积累在肝、肾、脾、肺和骨骼当中。一个人体内一共只有约0.5毫克的钇，而人乳则含有百万分之4的钇。在食用植物中，钇的含量在百万分之20至100之间（鲜重），其中以卷心菜为最高；木本植物种子中的含量为百万分之700，是植物中已知最高的。

**生产**
钇的化学性质与镧系元素非常相似，所以经过各种自然过程，这些元素都一同出现在稀土矿中。
钇很难从其他稀土元素中分离出来。图为钇金属块。
稀土元素共有四种来源：- 含碳酸盐和氟化物的矿石，如氟碳铈矿（(Ce, La, …)(CO3)F），平均钇含量为0.1%。1960年代至1990年代间，氟碳铈矿的主要来源是美国加州山口（Mountain Pass）稀土矿场，因此美国是这段时期稀土元素的最大产国。- 独居石（即磷铈镧矿，(Ce, La, …)PO4）是一种漂沙沉积物，为花岗岩移动及重力分离之后的产物。独居石含2%（或3%）的钇。20世纪初的最大矿藏位于印度和巴西，两国当时是最大产国。- 磷钇矿是一种含有稀土元素的磷酸盐矿物，其中包括磷酸钇（YPO4），矿物的钇含量约为60%。最大矿藏是位于中国内蒙古的白云鄂博铁矿。在1990年代山口稀土矿场关闭之后，中国继而成为目前稀土元素的最大产国。- 离子吸附型粘土是花岗岩的风化产物，含1%的稀土元素。处理后的精矿的钇含量可以达到8%。离子吸附型粘土主要在中国南部开采生产。钇也出现在铌钇矿和褐铌钇矿中。
从混合氧化物矿中提取纯钇的其中一种方法是把样本溶于硫酸，再以离子交换层析法进行分离。加入草酸后，草酸钇会沉淀出来。草酸钇在氧气中加热，会转化为氧化钇，再与氟化氢反应后变为氟化钇。使用季铵盐作为萃取剂，钇会维持水溶状态。以硝酸盐作抗衡离子，可以去除轻镧系元素；以硫氰酸盐作抗衡离子，可以去除重镧系元素。这种过程可以产生纯度为99.999%的钇。一般钇占重稀土元素混合物的三分之二，所以为了方便分离其他的稀土元素，须先移除钇元素。
全球氧化钇年产量在2001年达到600吨，储备量估计有9百万吨。钙镁合金可以把三氟化钇还原成海绵状钇金属，如此生产出的钇金属每年不到10吨。电弧炉所达到的1,600 °C温度足以熔化钇金属。

**应用**

**日用品**
钇是其中一种用于阴极射线管电视机萤屏中红色磷光体的元素。
氧化钇（3）可以做掺Eu3+过程中所用的主体晶格，以及正钒酸钇YVO4:Eu3+或氧硫化钇S:Eu3+磷光体的反应剂。这些磷光体在彩色电视机的显像管中能产生红光。实际上红光是铕所产生的，钇只是把电子枪的能量传递到磷光体上。钇化合物还可以为不同镧系元素阳离子做掺杂过程的主体晶格，除了Eu3+外，还有能发出绿光的掺Tb3+磷光体。氧化钇可以在多孔氮化矽的生产过程中作烧结添加剂。它还是材料科学中的常用原料，许多钇化合物的合成也需要从氧化钇开始。
钇同位素可以催化乙烯的聚合反应。一些高性能火花塞的电极以钇金属作为材料。在丙烷灯网罩的生产过程中，钇可以代替具有放射性的钍元素。
钇稳定氧化锆是一种正在研发当中的材料，可以做固态电解质，以及在汽车排气系统中用于探测氧含量。

**石榴石**
直径0.5厘米的Nd:YAG激光晶棒
钇可以用来生产各种合成石榴石。钇铁石榴石（12，简称YIG）是十分有效的微波电子滤波器，生产就需用到氧化钇。钇、铁、铝和钆石榴石（如Y3(Fe,Al)5O12和Y3(Fe,Ga)5O12）具有重要的磁性质。钇铁石榴石是一种高效声能发射器和传感器。钇铝石榴石（12，简称YAG）的莫氏硬度为8.5，能当宝石作首饰之用（人造钻石）。掺铈的钇铝石榴石（YAG:Ce）晶体可用在白色发光二极体的磷光体中。
钇铝石榴石、氧化钇、氟化钇锂（4）和正钒酸钇（4）可以用在近红外线激光器中，可用的掺杂剂包括钕、铒和镱。钇铝石榴石激光器能够在大功率下运作，可应用在金属钻孔和切割上。单个钇铝石榴石晶体一般是经由柴可拉斯基法生产出来的。

**材料增强**
添加少量的钇（0.1%至0.2%）可以降低铬、钼、钛和锆的晶粒度。它也可以增强铝合金和镁合金的材料强度。在合金中加入钇，可以降低加工程序的难度，使材料能抵抗高温再结晶，并且大大提高对高温氧化的抵御能力。
钇还能对钒以及其他非铁金属进行去氧。氧化钇可以稳定立方氧化锆的结构，使它适合作为首饰。
科学家正在研究钇的球化性质，这可能有助生产球墨铸铁。如此生产出来的铸铁具有较高的延展性（石墨形成小球，而非薄片）。氧化钇熔点高，可抵抗冲击，且热膨胀系数也较低，因此能用来制造陶瓷和玻璃，例如某些照相机镜头。
钇90局部放射线疗法，术前会以同位素进行流体模拟测试

**医学**
钇-90是一种放射性同位素，被用在依多曲肽及替伊莫单抗等抗癌药物中，可治疗淋巴癌、白血病、卵巢癌、大肠癌、胰腺癌和骨癌等等。该药物会附在单克隆抗体上，与癌症细胞结合后以钇-90的强烈β辐射把癌细胞中的DNA产生变异，经过半衰期间内的放射曝露，之后经由生物转殖的特性，致使癌细胞DNA无法继续往下转录繁衍，一般被仍定为成功的治疗，约需经过3-6个月的观察周期而论。不过钇90仍旧属于局部放射疗法之一，仍旧可能带给治疗患者不可预期的伤害，例如：急性肝衰竭。
用钇-90做的针头可以比解剖刀更加精确，可用于割断脊髓里的疼痛神经。在治疗类风湿性关节炎时，钇-90还能用在发炎关节的滑膜切除术中，特别针对膝盖部位。
曾有实验在犬类身上用掺钕的钇铝石榴石激光来进行前列腺切除术，手术由机械人协助，能够降低对周边神经等组织的损伤。掺铒的钇铝石榴石则开始被用在磨皮整容手术上。

**超导体**
钇钡铜氧超导体
1987年，阿拉巴马大学和休斯顿大学研发了钇钡铜氧（YBa2Cu3O7，又称YBCO或1-2-3）超导体。它可以在93 K温度下运作，比液氮的沸点（77.1 K）要高。其他超导体都必须使用价格更高的液氦降温，所以这项发现能降低成本。
实际超导材料的化学式为YBa2Cu3O7–d，其中d必须低于0.7才会使材料成为超导体。具体原因未知，但目前科学家知道在晶体内只有某些位置会出现空缺，即位于氧化铜平面和链上。这造成铜原子拥有奇特的氧化态，这再因某种原因引致了超导性质。
BCS理论在1957年被发布之后，人们对低温超导的认知已经非常详尽了。这种现象与两颗电子在一个晶格当中的特殊交互作用相关。然而高温超导却在这一理论的解释范围外，其确切原理仍是未知的。实验所得出的结果指出，材料中氧化铜份量必须十分准确才能带出超导性质。
这一物质呈黑绿色，为一多晶、多相态矿物。科学家正在研究一类成份比例不同的物质，称为钙钛矿，并希望能最终研发出一种更为实用的高温超导体。

**安全性**
水溶钇化合物具微毒性，但非水溶化合物则不具毒性。动物实验显示，钇及其化合物会造成肝和肺的破坏，但不同化合物的毒性程度各异。老鼠在吸入柠檬酸钇后，产生肺水肿和呼吸困难，吸入氯化钇后则有肝性水肿、胸腔积液及肺充血等症状。
钇化合物对人类可引致肺病。钒酸钇铕飘尘会对人的眼部、皮肤和上呼吸道有轻微的刺激，但这可能是飘尘的钒成份所导致的，而不是钇。短期暴露在大量钇化合物中，会引致呼吸急促、咳嗽、胸部疼痛以及发绀。美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）所建议的允许暴露限值为1 mg/m3，超过500 mg/m3时属于「即时对生命或健康造成危险」。虽然成块的钇金属在空气中相对稳定，但钇金属粉末却属于易燃物。